— 28 — 
ture, per le quali passano i piani di geminazione per e. E per quanto più 
si avanza l'ingrandimento dei minori cristalli, tanto meno esatto essi 
conservano il parallellismo scambievole tra le loro facce e con le corri- 
spondenti facce del maggiore cristallo situato nel mezzo , osservandosi 
una marcata divergenza dei loro vertici, spesso accompagnata dall'incur- 
varsi delle facce all'esterno. 
Nella memoria sulla poliedria ho figurato un cristallo di solfato po- 
tassico del tutto simile a quello rappresentato nella figura 22, ed allora 
per dar ragione di quella complicata maniera di geminazione , ho sup- 
posto che i due cristalli più interni z si fossero geminati pero, che a 
ciascuno dei cristalli %' , z ?>\ fossero uniti con geminazione duplicata 
per e rispettivamente i cristalli ai quali appartengono le facce m'" , ed 
m" , e finalmente che ai cristalli m'" , m" si fossero uniti per c gli altri 
cristalli m' , ed m. AH' infuori di questa esplicazione non parmi che ve 
ne sia altra migliore quando si osserva il cristallo pervenuto allo stato 
che vien disegnato nella figura 22. Ma ho dovuto cambiare avviso aven- 
do osservato che alcuni gruppi geminati per o con angoli rientranti al- 
l' esterno nel mezzo di talune facce m, e che non presentavano alcuna 
differenza da quelli figurati nei numeri 7, 8, immersi poi nelle soluzioni 
di solfato potassico , e lasciati maggiormente ingrandire, dopo qualche 
giorno si trovavano avere le facce z' , z , fig. 22 che prima non aveva- 
no. Questo fatto escludendo la prima esplicazione ho voluto acquistare 
piena certezza del medesimo e dei particolari come esso avviene. Quindi 
avendo preparato tre soluzioni crist^lizzanti , l'una di puro solfato po- 
tassico, la seconda con carbonato potassico unito al solfato, e la terza 
con un po' di solfato sodico oltre il solfato potassico, ho in ciascuna di 
esse immerso dieci nitidi cristalli che avevano uno o più angoli y' , fi- 
gura 7, 8, e che avevano di più ben distinte le facce e', e, fig. G, le quali 
al pari delle facce m', m facevano angoli ottusissimi rientranti all'ester- 
no. Trascorsi otto giorni tutti i cristalli ingranditi nella soluzione con 
solfato sodico conservarono intatte le medesime facce che avevano pri- 
ma della immersione nel liquore senza alcuna nuova apparizione. I cri- 
stalli tuffati nelle altre soluzioni avevano tutti le nuove facce z<, z, 
fig. 22, con qualche differenza secondo le sostanze disciolte nei liquori. 
Quelli ingranditi nella soluzione di puro solfato potassico presentavano 
nella parte inferiore dell'angolo rientrante m'm, fig. 6, le faccette z'.z, 
fig. 22, congiunte con angolo rientrante meno ottuso di quello for- 
mato dalle primitive facce m', m, fig. 6, ovvero m'" , m", fig. 22; tra le 
